Études métrologiques. 
9 
M. Forster, dans le mémoire cité, a de même mesuré avec une grande précision 
CCS coefficients, premièrement avec un prisme taillé (l'arête parallèle à l'axe) dans un 
cristal tout-à-fait pur, mais presque noir (trouvé en 1868 avec une quantité de cristaux 
enfumés presque noirs et de dimensions colossales dans une grotte, à l'un des côtés du gla- 
cier de Tiefen) et puis avec le même prisme après l'avoir décoloré tout-à-fait de la manière 
indiquée ci-dessus. Pour une température moyenne de 10° C. et la ligne D. de Frauen- 
hof er il a obtenu les valeurs: 
По ' Пе 
cristal fortement enfumé: 1,544168 1,553328 
après la décoloration complète: 1,544171 1,553318 
qui coïncident entre elles et avec les valeurs de Rudberg aussi bien qu'on le peut attendre. 
Monsieur Pernet vient aussi de déterminer à l'Observatoire physique central les 
coefficients de réfraction du cristal de roche avec un prisme, que j'ai reçu dernièrement de 
l'opticien Hofmann à Paris, et au moyen de mon instrument universel d'optique, construit 
par Hermann et Pfister à Berne. En employant toutes les précautions possibles Mr. 
Pernet a trouvé pour une température moyenne de 22" C. et pour les mêmes rayons la 
valeur : 
Wo = 1,544140 =r 1,553225. 
L'exactitude des mesures angulaires dans ces observations étant de 1", le maximum 
d'erreur de ces coefficients de réfraction peut être : d= 0,000005. 
Si d'après les recherches de Mr. Fizeau') sur la variation des coefficients de réfrac- 
tion du cristal de roche avec la température nous réduisons toutes ces valeurs à la même 
température de 30° C, on obtient en prenant la moyenne des résultats auxquels est arrivé 
le même observateur : 
«0 
Rudberg 1,544174 1,553268 
Forster 1,544116 1,553260 
Pernet 1,544151 1,553237 
Ces valeurs peuvent être regardées comme tout-à-fait identiques entre les limites des 
erreurs d'observation. • . . 
Les indices de réfraction du rayon ordinaire et extraordinaire du cristal de roche sont 
donc pour différents morceaux les mêmes et ne changent même pas, lorsque on a chauffé 
quelque temps le cristal jusqu'à une température de 300° C. 
Il y a encore une autre propriété optique du cristal de roche pour laquelle on a plu- 
sieurs données exactes, c'est le pouvoir rotatoire pour la lumière polarisée. Mr. Broch ^), 
1) Ann. de Chimie et de Physique. 4 sér. T. 2, p. 143. ] 2) Repertoriura der Physik von Dove u. Moser. Bd. VII, 
1864. 1 S. 113. 
Mémoires сІѳГАоасІ. Imp. des sciences, Vllme Seiie. 2 
